74 Prix DE L'ACADÉMIE ROYALE 
font de notre reflort; auffi n'en ai-je négligé aucune de 
celles qui dépendoient de moi. J'ai pris chez un Lunetier le 
flint-glaff Anglois bon, & je me fuis afluré que le pouce cube 
de ce verre pèfe 1230 grains. Celui de notre verre blanc 
ordinaire pèfe 906 grains: ainfi le fnt-glaff eft à notre verre 
blanc comme 1000 eft à 736 ou 737. 
Je me doutois bien que je ne pourrois obtenir, dans fa 
vitrification, une différence & une beaucoup plus grande 
pefanteur qu'en y employant une fubflance métallique; mais 
il falloit trois conditions; 1.° que cette fubftance métallique 
reftàt dans la vitrification en fe vitrifiant elle-même; 2.° qu’elle 
ne la colorât pas au point de la ternir; 3.° enfin qu'elle fût 
par elle-même plus denfe que pareille matière de verre dans 
laquelle on l'incorpore. J'aurois employé avec fuccès la chaux 
d’antimoine: j'ai fait de beau criftal en joignant à la compo- 
fition une certaine quantité de chaux d'antimoine, que lon 
nomme foie d'antimoine, ou avec celle connue fous le nom 
d’antimoine diaphorétique, que l'on fait être une chaux d’anti- 
moine détonnée avec le nitre & lavée, qui prend une couleur 
très- blanche: mais mon verre n'acquéroit pas de pefanteur, 
cette chaux étant plus légère proportionnellement à la même 
mafle de verre qu'elle remplace lorfqu’on Fintroduit dans une 
vitrification. J'ai donc fenti promptement qu'il convenoit de 
jeter les yeux fur le plomb, en employant ce minéral réduit en 
chaux. L'expérience devoit me convaincre fi l'efpèce de chaux 
de plomb ne pouvoit pas produire de grandes différences dans 
le criftal; & j'ai eflayé les chaux de plomb connues. 
Je croyoïs que le blanc de plomb, cette chaux produite par 
lacide végétal, réufliroit mieux que les autres chaux. Sa 
blancheur m'engageoit à le conje@urer. J'ai obtenu, par le 
mélange de cette chaux, un verre de la pefanteur indiquée, 
& il avoit toutes les conditions requifes, en n’oubliant aucune 
des circonftances que je détaillerai ci-après ; mais ce verre 
étoit d’une couleur bleuâtre & gélatineux. Je crois que la 
couleur de ce verre provenoit de l'acide végétal, qui Jouoit 
un rôle dans cette vitrification. 
